94 -Karsten 



das Kupfer mit einer so dichten Rinde bekleidet, dafs die nach Verlauf von 

 6 Monaten sehr schwach vorgeschrittene Reduction endlich ganz aufhört. 

 Mit dem besten Erfolge kann man sich dagegen zur Analyse der Kupferarten 

 des frisch bereiteten krystallisirten , salpetersauren Silberoxyds bedienen. 

 Ein Kupferkoru von 8 bis 10 Grammen läfst sich in der wässerigen Auflö- 

 sung des salpetersauren Silberoxyds schon nach Verlauf von 6 bis 8 Tagen 

 vollständig in salpetersaures Kupferoxyd umändern. Weil weder das Kupfer- 

 oxyd noch das Kupferoxydul das Silbersalz zerlegen, so kann jede Spur von 

 oxydirtem Kupfer in dem reducirten Silber aufgefunden werden. Die Quan- 

 tität des Kupferoxyduls durch Digei'iren des reducirten und wohl ausgesüfs- 

 ten regulinischen Silbers mit kohlensaurem Ammoniak und durch die wei- 

 tere, sehr bekannte Behandlung der ammoniakalischen Flüfsigkeit mit Salz- 

 säure und Schwefelwassersloff zu bestimmen, ist weniger anzurathen, als das 

 Silber in Salpetei-säure aufzulösen, die Auflösung durch Verdampfen in ge- 

 linder Wärme zu neutralisiren , das erhaltene Metallsalz mit Wasser zu 

 iibergiefsen, das Sill^er durch Salzsäure abzuscheiden und aus der filtrirten 

 Flüssigkeit das Kupfer durch Schwefelwasserstoff nieder zu schlagen. Dies 

 Verfahren, die Menge des Kupferoxyduls zu bestimmen, würde uni'ichtig 

 sein, wenn die letzten Antheile des durch Kupfer reducirten Silbers wirklich, 

 wie behauptet worden ist, noch Kupfer enthielten. Ein solcher Erfolg tritt 

 aber, bei einem Ubermaafs von salpetersaurem Silberoxyd, nicht ein, son- 

 dern das reducirte, in Salpetei-säure wieder aufgelöfste und durch Salzsäure 

 niedergeschlagene Silber, hinterläfst eine saure Flüfsigkeit, in welcher sich 

 durch Schwefelwasserstoffammoniak keine Spur von Kupfer auffinden läfsl, 

 wenn das zur Zersetzung des Silbersalzes angewendete Kupfer selbst, von 

 beigemengtem Kupferoxydul ganz frei war. Von Schwefel habe ich, wie 

 zu erwarten war, in keinem Gaarkiipfer, also um so weniger in irgend einem 

 hammergaaren Kupfer, die mindeste Spur gefunden. Enthält das Kupfer 

 Beimischungen von Eisen, Blei und Arsenik, so finden sich dieselben in der 

 .salpetersauren Auflösung, weil diese Metalle das salpetersaiu-e Silberoxyd 

 ebenfalls zersetzen. Eine Verunreinigung, von welcher sich auch in dem 

 reinsten Kupfer noch Spiu-en entdecken lassen, ist die mit Antimon. Das 

 Antimon zerlegt bekanntlich ebenfalls das salpetersaure Silberoxyd; weil die 

 wäfsrige Auflösung aber in einem ziemlich verdünnten Zustande angewendet 

 wird, so scheidet sich das Antimon als basisches Salz \vieder ab. und bleibt 



